iJO Jiifloire naturelle 
forgé, & qu’on veut préparer pour d’autres 
v>fag€s encore plus communs; fi on le def- 
tine à être fendu dans fa longueur pour en 
faire des clous & autres menus ouvrages, 
pas conclure de ce que je viens d’avancer, qu’on doive 
préférer pour la fabrication des canons de ftifil, le fer 
aigre & caflfant, je fuis bien loin de le penfer; mais je 
crois pouvoir afTurer, d’après un ufage journalier & conf¬ 
iant , que le fer le plus propre à cette fabrication, eft 
celui qui préfente , en le enflant à froid, le tiers ou la 
moitié de nerf, & les deux autres tiers ou la moitié de 
grains o’une bonne efpèce , petits, fans relfembler à ceux 
de l’acier, & blancs en tirant fur le gris ; la partie ner- 
veufe fe détruit ou s’altère aux difiérens feux fucceflifs que 
le fer efluie fur chaque point, & la partie de grain de¬ 
vient nerveufe en s’étendant fous le marteau, & remplace 
l’autre. 
Les axes de fer qui fupportent nos meules de grès, 
pefant fept à huit milliers, étant faits de différentes mifes 
rapportées & foudées les unes d’après les autres, on a 
grand foin de mélanger pour les fabriquer, des fers de 
grains & de nerf ; fi on n’employoit que celui de nerf, 
il n’y a point d’axe qui ne cafsât. 
Le canon de fuftl qui réfulte du fer ainfi mi-parti de 
gra ; ns & de nerf, eft excellent & réfutera à de très vives 
épreuves ... Si on a des ouvrages à faire avec du fer 
préparé en échantillon , de maniéré que quelques chaudes 
douces fuffifent pour fabriquer la pièce , le fer de nerf 
doit être préféré à tous les autres, parce qu’on ne rifque 
pas de l’altérer par des chaudes vives & répétées, qui font 
ïiéceflaires pour fouder. Suite de la note Communiqués par 
M. de Montbeillard, Lieutenant colonel d'Artillerie, 
